^ 600 =-, 



ruro de sodio, que la adición del alcohol hace en mucha parte 

 insolubles, precipitándose entonces mezclados con la masa cris- 

 talina; el producto recogido es lavado una sola vez pasando 

 alcohol y secado como antes se hizo; su aspecto resulta cris- 

 talino y forman la masa menudísimas agujas prismáticas blan- 

 cas, dotadas de cierta flexibilidad y brillo nacarado. Se realiza 

 la descomposición al rojo vivo sostenido, pero no muy fuerte, 

 operando en crisol tapado, siguiendo muy lento enfriamiento. 

 Al cabo resulta una masa de color agrisado, casi vitrea, com- 

 pacta, y que semeja haber experimentado un principio de 

 fusión; tiene por cualidades la extraordinaria sensibilidad para 

 la luz, la magnífica fosforescencia muy intensa y de extremada 

 duración, y la suma resistencia á las acciones oxidantes, que 

 se demuestra porque al cabo de seis años conserva la fosfores- 

 cencia uno de estos sulfuros pulverizado y mal guardado en- 

 vuelto en ligero papel. 



Repetido varias veces el experimento, dio siempre los mis- 

 mos resultados, y es de notar cómo los fundentes dejan de ser 

 eficaces de distinta manera. Permaneciendo invariables las pro- 

 porciones de cloruro de sodio, si las de carbonato de sodio cre- 

 cen de dos en dos gramos, al principio no se notan cambios de 

 ninguna especie; pero si llegan á representar el 20 por 100 del 

 carbonato de estroncio empleado como primera materia, enton- 

 ces anúlase la fosforescencia y el cuerpo resulta inerte para la 

 luz. En cambio puede aumentarse hasta mayores cantidades el 

 cloruro de sodio, á condición de que no falte el 2 por 100 de 

 carbonato de sodio; la fosforescencia va recibiendo incremen- 

 tos, alcanzando el límite de su intensidad máxima; la sensibi- 

 lidad del cuerpo parece algo disminuida y ha menester para el 

 desarrollo de la luminesceucia experimentar más tiempo las in- 

 fluencias de la luz directa, y siendo el fundente materia protec- 

 tora, claro está que el sulfuro de estroncio resulta muy resis- 

 tente á la oxidación. Su aspecto es el de una masa fundida de 

 cloruro de sodio, de agrisado color claro, cuyos fragmentos, 

 por el desigual reparto de la substancia luminescente en el fun- 

 dente, no presentan fosforescencia uniforme en muchos casos; 

 la intensidad disminuye pulverizando el cuerpo; pero no se ex- 



